%%% ============================================================================
%%% 文件内容：钢结构制作加工技术要求—— 焊接材料
%%%   相关规范
%%%   + \GB*{5117}   非合金钢及细晶粒钢焊条
%%%   + \GB*{5118}   热强钢焊条
%%%   + \GB*{8110}   气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝
%%%   + \GB*{10045}  非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝
%%%   + \GB*{17493}  热强钢药芯焊丝
%%%   + \GB*{5293}   埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝—焊剂组合分类要求
%%%   + \GB*{12470}  埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝—焊剂组合分类要求
%%%   + \JB{3223}    焊接材料质量管理规程
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 焊接材料应与母材相匹配，其型号及规格应根据焊接工艺评定确定。
  \item 焊接材料应符合以下要求：
  \begin{enumerate}
    \item 手工焊用焊条应符合\GB*{5117}、\GB*{5118}的规定。
    \item \ce{CO2} 气体保护焊的气体纯度应不小于 99.5\%。所用实芯焊丝应符合\GB*{8110}的规定、药芯焊丝应符合\GB*{10045}、\GB*{17493}的规定。
    \item 埋弧焊用焊丝和焊剂应符合\GB*{5293}、\GB*{12470}的规定。
  \end{enumerate}
  \item 焊接材料应具有生产厂家提供的质量证明书，并按以下方法进行抽样检验：
  \begin{enumerate}
    \item 首次使用的焊接材料应进行化学成分和熔敷金属力学性能检验；
    \item 连续使用的同一厂家、同一型号的焊接材料，实芯焊丝逐批进行化学成分检验，焊剂逐批进行熔敷金属力学性能检验，药芯焊丝和焊条每一年进行一次熔敷金属力学性能检验；
    \item 同一型号焊接材料在更换厂家后，首个批号应按照相关标准进行化学成分和熔敷金属力学性能检验。
  \end{enumerate}
  \item 焊接材料复验项目如下：
  \begin{enumerate}
    \item 手工焊条：熔敷金属的化学成分和力学性能（屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击韧性）；
    \item 实芯焊丝：焊丝的化学成分、熔敷金属的化学成分和力学性能（屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击韧性）；
    \item 药芯焊丝：熔敷金属的化学成分和力学性能（屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击韧性）；
    \item 埋弧焊焊丝：化学成分（复验 C、Si、Mn、P、S、Cu 元素含量）；
    \item 埋弧焊焊剂：化学成分（复验 P、S 元素含量），熔敷金属的化学成分和力学性能（屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击韧性）。
  \end{enumerate}
  \item 焊接材料质量管理应符合\JB{3223}的规定。焊接材料应储存在干燥、通风良好的室内，由专人保管、烘干、发放和回收，并详细记录。对储存期较长的焊接材料，使用前应重新按标准检验。
\end{enumerate}
